МИКРОСТРУКТУРА ДИФФУЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛИ 30ХМА ПОСЛЕ ОДНОВРЕМЕННОГО БОР-ХРОМ-ТИТАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВАКУУМА
В работе проведено исследование процесса поверхностного диффузионного насыщения в условиях вакуума одновременно бором, хромом и титаном низкоуглеродистой низколегированной стали 30ХМА. Химико-термическую обработку проводили из насыщающей обмазки в вакуумной печи. Температура насыщения составляла 950 ºС, уровень вакуума - 0,1 Па, время выдержки при температуре насыщения - 2 ч. После окончания выдержки, нагрев отключался и образцы выдерживались в печи с работающей системой откачки до температуры 160 ºС, после чего печь открывалась, образцы извлекали и охлаждали на воздухе до комнатной температуры. После полного остывания образцы промывались в теплом мыльно-содовом растворе. Показано, что диффузионное покрытие отличается от покрытия, которое формируется в условиях атмосферы - отсутствует характерное для боридных покрытий игольчатое строение. Данные дюрометрического анализа свидетельствуют о формировании диффузионного покрытия толщиной до 150 мкм. Микротвердость покрытия изменяется от 3250 HV0,1 на поверхности до 1000 HV0,1 на отметке 150 мкм от поверхности. Толщина слоя боридов, определяемая металлографически, не превышает отметки 50 мкм, его средняя микротвердость - 2600 HV0,1. Переходная зона, расположенная под слоем боридов, имеет структуру тросто-мартенсита, средняя микротвердость которого 1600 HV0,1. Основной металл имеет характерную для данной стали микроструктуру, в состав которой входят феррит в количестве порядка 35%, остальное - тросто-мартенсит. Микротвердость феррита находится на уровне 190-210 HV0,1, тросто-мартенсита - 700-760 HV0,1.